采用Gleeble-3500热模拟试验机对GH984G合金在应变速率为1 s-1、温度在1000～1175℃范围内进行了热拉伸试验,并对拉伸后试样断口及轴向显微组织进行了分析,以评估GH984G合金的热拉伸行为.结果表明:GH984G合金在1000～1175℃拉伸时具有良好的塑性,断面收缩率均≥85.4％,在1100℃时塑性最好,断面收缩率为96.2％;合金在不同温度下的拉伸断口均发生了明显的截面颈缩现象,断口缩减量、单位面积内韧窝及孔洞数量均随着温度的升高而逐渐增加,温度升到1100℃时,断口缩减量、单位面积内韧窝及孔洞数量最大,塑性最佳.温度进一步升高,断口缩减量、韧窝及孔洞数量开始缓慢减小,温度超过1150℃时,明显减小,塑性下降;合金的动态再结晶面积分数随温度的升高而逐渐增加,温度在1050～1200℃时发生了完全动态再结晶.拉伸应变速率为1 s-1时,GH984G合金最佳的热变形温度范围为1050～1175℃.
700 ℃先进超超临界锅炉 GH984G合金 热拉伸 动态再结晶